— 32 — 



Ich theile Ihnen in Folgendem kurz einige Versuche 

 mit, welche ich mit diesen Krystallen angestellt habe; sie 

 sind zwar wegen der geringen Menge des Materials, das 

 mir zu Gebote stand, nicht erschöpfend, jedoch werden sie 

 gewiss durch Behandlung der anliegenden Krystalle meine 

 Untersuchungen vervollständigen. 



In Bezug auf die naturhistorischen Eigenschaften die- 

 ser auf pyro-chemischem Wege entstandenen Feldspath-Kry- 

 stalle bemerke ich, dass unter ihnen sich sowohl einfache 

 als Zwillings-Krystalle befinden, bei welchen letzteren die 



Pr 



Zusammensetzungs-Fläche parallel einer Fläche von — und 



die ümdrehungsaxe auf derselben senkrecht zu seyn scheint. 



Die Zusammensetzungsstücke sind körnig, und die Theilbar- 



«-^ 



Pr 

 keit scheint nach — vollkommen zu seyn. Der Bruch ist 



Ja 



muscheligt und die Oberfläche zum Theil glatt, zum Theil 

 vertikal gestreift. Die Krystalle besitzen Glasglanz und eine 

 blass rosenrothe ins Violblaue übergehende Farbe. Sie sind 

 durchsichtig, spröde und von der Härte des Feldspathes 

 (== 6 nach Mohs) ; ihr Pulver ist schmutzig weiss. Das 

 spec. Gewicht der Krystalle habe ich nicht bestimmt, indem 

 ich fürchtete, dass die Bestimmung durch die mit den Kry- 

 stallen innig gemengte Kohle ungenau ausfallen möchte, und 

 erst im Verlaufe der chemischen Untersuchung fand , dass 

 die Krystalle durch Erhitzen mit salpetersaurem Ammoniak 

 sich völlig rein darstellen lassen. 



Die Krystalle geben in einer, an einem Ende zuge- 

 schmolzenen Glasröhre erhizt kein Wasser aus , erleiden 

 auch hierbei weiter keine Veränderung, als dass sie etwas 

 blasser werden. 



Zwischen der Platin -Zange vor dem Löthrohr erhitzt, 

 werden die Krystalle ebenfalls etwas blasser und runden 

 sich an den Kanten, jedoch nur bei dem stärksten Feuer, 



